229 



schnitten und hellem Kaliglimmer in Schüppchen und flam- 

 migen Häuten oder grösseren regelmässigen Lamellen dar. 



Dagegen ist bei No. 9, welches zu Yu-tun verwandt wird, 

 schon der Habitus des Handstückes ein anderer. Es hat im 

 Gegensatz zu den obigen 3 Vorkommnissen eine etwas bläu- 

 liche Farbe und erscheint dem unbewaffneten Auge völlig ho- 

 mogen von felsitischem Charakter ohne jegliche krystallinische 

 Ausscheidung. Hauptsächlich aber weicht es im Handstück 

 durch einen ausgesprochen muschligen Bruch von jenen Vor- 

 kommnissen ab und ist an den Kanten deutlich durchscheinend. 

 Ausserdem ist es von Adern durchzogen, die aus Kalkspath 

 bestehen. Unter dem Mikroskop zwar aus denselben Gemeng- 

 theilen und in gleicher Weise wie die anderen Porzellangesteine 

 zusammengesetzt, unterscheidet es sich doch durch sein viel 

 häufigeres Vorhandensein von deutlich leistenförmigen Feld- 

 spathdurchschnitten, grösseren Quarzpartieen, vor allen Dingen 

 ist es aber dadurch ausgezeichnet, und somit unter dem Mi- 

 kroskop leicht von den anderen Vorkommnissen zu trennen, dass 

 es Kalkspath in ziemlich grosser Menge enthält, der theils 

 als Adern das Präparat durchzieht, theils in grösseren rissi- 

 gen, schuppigen Flecken, die bei gekreuzten Nicols deutlich 

 irisiren, durch dasselbe zerstreut ist. Der Gehalt an Calcium- 

 carbonat ist auch die Veranlassung, warum das Vorkommniss 

 No. 9 beim Befeuchten mit Salzsäure braust. 



Unter den unbrauchbaren Zwischenmitteln haben 

 wir nun vorerst in dem Handstück No. 3 den Vertreter des 

 3 Fuss mächtigen Zwischenmittels zwischen den abbauwürdigen 

 Materialien No. 2, 4 und 5. 



Das Handstück, mit Ausnahme einer centralen Partie von 

 der Grösse und Form eines Hühnereies , rostbraun gefärbt, 

 gleicht einem Porphyroide mehr, als einem Petrosilex, 

 indem in einer sonst felsitischen Grundmasse Quarz, Feldspath, 

 der schon bei Betrachtung mit der Loupe eine schulpige Zer- 

 setzung erkennen lässt und hin und wieder Eisenkies in glän- 

 zenden kleinen Krystallen ausgeschieden ist. 



Unter dem Mikroskop erweist es sich als ein krystallinisch 

 körniges Aggregat von Quarz, Feldspath und Kaliglimmer, 

 das reichlich Apatit, spärlich Eisenkies enthält und durch 

 eine körnig klumpige, rostbraune Substanz, der weiter unten 

 näher gedacht werden wird, verunreinigt ist. Der Quarz ist 

 sehr häufig entweder in zusammenhängenden Partieen, die aus 

 optisch verschieden orientirten Körnern bestehen, oder in klei- 

 neren Körnern , die unregelmässige Begrenzungsflächen haben. 

 Der Glimmer, wiederum bloss lichter Kaliglimmer, muss 

 hier seinen genetischen Beziehungen nach in primären und se- 

 cundären geschieden werden. Der primäre Glimmer erscheint in 



